( 766 ) 

 \ ouvarowite, qui, d'après les analyses de M. Damour, contient aS pour loo 

 d'oxyde de chrome. Ce corindon se rencontre toujours dans les parties 

 d'appareil où l'on place le fluorure d'aluminium et le fluorure de chrome, 

 où celui-ci se concentre par suite de sa moindre volatilité. 



» 5". Fer- oxydulé. Avec le sesquifluorure de fer et l'acide borique on 

 obtient de longues aiguilles, composées d'un chapelet d'octaèdres régu- 

 liers terminées par un petit octaèdre d'une forme parfaite. Il est évident, 

 d'après cela, qu'à une température élevée le sesquioxyde de fer se réduit 

 partiellement : ce que nous avons constaté dans d'autres expériences qui 

 sont relatées dans notre Mémoire. 



» 6°. Zircone. La zircone s'obtient en petits cristaux groupés régulière- 

 ment et sous forme d'arborisations très-élégantes et semblables à du chlor- 

 hydrate d'ammoniaque. Produite par le même procédé que le corindon, 

 la zircone acquiert une insolubilité absolue dans les acides, même l'acide 

 sulfurique concentré. La potasse fondue n'exerce non plus aucune action 

 sur elle : le bisulfate de potasse seul la dissout, en laissant le sulfate double 

 insoluble caractéristique de la zircone. 



i> 7°. Nous avons produit encore par cette méthode d'autres oxydes 

 métalliques cristallisés au moyen de fluorures d'uranile,de titane et d'étain. 

 T^eur composition et leurs formes n'ont pas encore été déterminées. 



» 8°. C/mophane ou chrysobérjl. On mélange à équivalents égaux les 

 deux fluorures d'aluminium et de giucium,et on décompose leurs vapeurs 

 par l'acide borique dans l'appareil déjà décrit. On obtient ainsi des cristaux 

 entièrement semblables aux échantillons qui nous viennent d'Amérique, 

 avec cette macle en cœur et ces stries convergentes qui sont caractéristiques 

 dans cette espèce. Nous avons obtenu des cristaux de cymophane de plu- 

 sieurs millimètres de longueur et d'iuie très-grande perfection de formes. 



» 9°. Gahnile. 11 faut pour obtenir ce spinelle opérer dans des vases de 

 fer où l'on introduit le mélangé de fluorure d'aluminium et de fluorure de 

 zinc : l'acide borique est contenu dans une nacelle de platine. La gahnite se 

 dépose sur les différentes parties de l'appareil, où on le trouve cristallisé en 

 octaèdres réguliers très-nets et très-brillants. Ils sont fortement colorés, sans 

 doute par le fer du creuset qui s'oxyde. 



» io°. Staiirotide. On peut préparer des silicates en cristaux ordinaire- 

 ment très-petits, mais bien formés et souvent déterminables au moyen 

 de l'appareil que nous venons de décrire, en y mettant en contact la vapeur 

 des fluorures volatils et la silice qu'on introduit dans la nacelle intérieure à 

 ,ia place de l'acide borique. C'est ainsi qu'on peut obtenir une matièr* 



